[9] Untersuchung der Lithionglimmer von Paris, RoZena u. Zinnwald. 345 



Resultat in Procenten ausgedrückt: 









1. 





II. 



Mittelwerthe : 



Phosphorsäure 



. . 0-05 





— 



005 Proe. 





. . 7-88 





— 



V88 „ 



Kieselsäure . 



. . 5143 





50-54 



50-98 „ 



Thonerde . . 



. . 28-28 





27-32 



27-80 „ 



Eisenoxydul . 



. . 005 





— 



0-05 „ 



Manganoxydul 



. . Sp. 





— 



Sp. „ 



Kali . . . 



. . — 





10-78 



10-78 „ 



Lithion . . 



. . . 5-60 



(Sipöcz) 



6-16 



5-88 „ 





. . 0-96 





— 



0-96 „ 









104-38 



Dem ] 



?luor aequiv. Sauerstoffmenge 



3-32 



101-06 

 Das spec. Gewicht wurde im Pyknometer mit Anwendung von 

 1*5547 Gr. körniger Subst. gleich 2834 gefunden. 



Nach Cooper enthält der Rozenaer Glimmer 0-24 °/ Rubidium- 

 oxyd und sind dieselben bei dem Kali in Rechnung zu bringen. Neben 

 dem Rubidium zeigte sich im Spektroscop auch das Cäsium. 



Zinnwaldit von Zinnwald in Böhmen. 



Klaproth, Beitr. V. 64. 

 Gmelin, Ch. Gilb. Ann. LXIV. 371. 1820. 

 Turner, Edinb. J. Sei. III. vj. 61. 

 Lohmayer, Pogg. Ann. LXI. 377. 1844. 

 Stein, Rammelsb. Min. Chem. I. Aufl. 663. 1860. 

 Rammeisberg, Pogg. Ann. LXXXI. 43. 1850. 



Das Material für diese Analyse war einer Druse entnommen, 

 deren Krystalle fächerförmig gruppirt und durcheinander gewachsen 

 waren. Die einzeln geprüften Blättchen waren von braunem Aussehen 

 und besassen hohen Glanz. Das physikalische Verhalten dieses Glimmers 

 ist nachzusehen bei Tschermak: Die Glimmergruppe I. Th. Sitz.- 

 Ber. d. Wiener Ak. Bd. LXXVI. Juli-Heft. 31. 1877. 



Das Endergebniss ergiebt sich aus folgenden Zahlen: 



Fluorbestimmung: 1. ,0*9501 Gr. Subst. bei 105° C. getr. 

 gaben Fluorcalcium 0*1618 Gr., woraus sich 0*0788 Gr. Fluor be- 

 rechnen. Abzuziehen sind 0*00045 Gr. Phosphorsäure. 



2. 0*7396 Gr. Subst. gaben 0*1179 Gr. Fluorcalcium, welche ent- 

 sprechen 0*0574 Gr. Fluor. Hievon sind abzuziehen 0-0C09 Gr. Phos- 

 phorsäure. 



Auf Schliessung mit kohlensaurem Natron-Kali: 

 l. 0-9768 Gr. Subst. gaben 0-4484 Gr. Kieselsäure und 0*2062 Gr. 

 Thonerde. 



2. 0-9885 Gr, Subst. gaben 0*4535 Gr. Kieselsäure und 0*2372 

 Gr. Thonerde, 0-1342 Gr. Eisenoxyd und 0*0193 Gr. Manganoxydul. 



3. 0*6640 Gr. Subst. bei 105° C. getr. gaben 0*0063 Gr. 

 Wasser. 



Mineralogische Mittheilungen. 1877. 4. Heft. (Berwerth.) 46 



